Suharto, et al .
Uji Kualitas Briket Kotoran Sapi Pada Variasi Kadar Perekat Tapioka dan Suhu Pengeringan
The Quality of Briquettes Manure of Cow For Concentration Adhesive Tapioca and Drying Temperature
Bambang Suharto 1* , Alexander Tunggul SutanHaji 1 , Sunarsih 2 1 Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Malang
2 Mahasiswa Teknik Lingkungan, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Malang 65145
*Email korespondensi : bambangs@ub.ac.id

## ABSTRAK
Pemanfaatan kotoran sapi selain menjadi biogas dapat termanfaatkan secara maksimal menjadi briket arang. Penelitian ini bertujuan menentukan konsentrasi penggunaan perekat tapioka dan suhu pengeringan yang sesuai untuk pembuatan briket kotoran sapi. Metode  penelitian yang dilakukan  adalah  metode  eksperimental  dengan  analisa  data  berupa  deskriptif  kuantitatif. Pemilihan  briket  yang  terbaik  dilakukan  dengan  menggunakan  metode Composite  Performance Index (CPI).  Pada  penelitian  digunakan  perlakuan  kadar  perekat  tapioka  yang  berbeda  yaitu konsentrasi 10%, 15%, 20% dan perlakuan suhu pengeringan yang berbeda yaitu 80 0 C, 100 0 C, 120 0 C.  Hasil  dari  penelitian  ini  briket  terbaik  berdasarkan  metode  CPI  pada  perlakuan  kadar perekat  15%  dengan  suhu  pengeringan  120 0 C  yang  memiliki  kadar  air  0.9305%,  kadar  abu 21.5%, kerapatan 0.4397 gr/cm 3 , nilai kalor 3814,751 kal/gr, kuat tekan 0,2161 kg/cm 2 , dan laju pembakaran 0,2201 gr/menit. Nilai kalor yang dimiliki briket lebih kecil dibandingkan biogas.
Kata Kunci : Briket, kotoran sapi, perekat tapioka, suhu pengeirngan

## Abstract
The utilization manure of cow besides becoming of biogas could maximally become briquette charcoal.  This  research  to  purposed  by  making  briquettes  using  adhesive  tapioca  levels  and drying  temperature. The research method is a method to the analysis of experimental data in the form of quantittative descriptive. Briquette with the best quality based on the used method Composite Performance Index (CPI). The treatments are used of different adhesive tapioca that are  10%,15%,20%  levels  and  the  treatments  are  used  of  different  drying  temperature  that  are 80 0 C, 100 0 C, 120 0 C. The best quality briquette in this research based on the used CPI method is adhesive  tapioca  15%  with  120 0 C  temperature  that  are  moisture  content  0,9305%,  ash  content 21,5%, density 0,4397 gr/cm 3 , heat value 3814,751 cal/gr, compression strength 0,2161 kg/cm 2 and rate of burning 0,2201 gr/minute. Heat value of briquette smaller than biogas.
Keyword : Briquette, manure of cow, adhesive tapioca, drying temperature

## PENDAHULUAN
Energi  banyak  dibutuhkan  setiap  elemen masyarakat  dalam  menjalani  aktivitas sehari-hari.  Berdasarkan  peraturan  menteri perindustrian  RI  (2008),  adanya  program pengalihan  minyak  tanah  ke  gas  LPG (Liquified  Petroleum  Gas) yang  dilakukan pemerintah  menyebabkan  sebagian  besar masyarakat  Indonesia  beralih  dari  minyak tanah  ke  gas  LPG,  namun  masih  ada
sebagian  masyarakat  lainnya  terutama masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan  minyak  tanah  sebagai bahan  bakar.  Kelangkaan  minyak  tanah menjadi  kendala  bagi  kelancaran  aktivitas masyarakat  sehingga  masyarakat  pedesaan menggunakan kayu bakar sebagai pengganti  bahan  bakar.  Permasalahan  lain yang  ditimbulkan  oleh  pemanfaatan  kayu bakar sebagai bahan bakar alternatif adalah peluang  peningkatan  jumlah  aktivitas
Suharto, et al . Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan
terhadap  penggundulan  hutan  untuk periode panjang sehingga penggunaan kayu bakar tidak disarankan.
Pengembangan  alternatif  bahan  bakar terus  dilakukan,  salahsatunya  bahan  bakar alternatif  dari  biomassa  yaitu  kotoran  sapi. Permasalahan  daur  ulang  kotoran  sapi merupakan
masalah yang harus diselesaikan.  Metode  penanganan  kotoran sapi yang telah digunakan adalah mengumpulkan kotoran sapi dalam bioreaktor  dan  mengkonversi  menjadi biogas  untuk  menghasilkan  gas  metana sebagai  bahan  bakar  alternatif  dan  kompos (Wijayanto
dan Sasongko,2012). Penumpukan  volume  kotoran  sapi  sisa konversi  biogas  dianggap  sebagai  masalah baru karena produk samping biogas sebagai pupuk  memakan  tempat  dan  belum diimbangi  dengan  produksi  kotoran  sapi yang semakin tidak terkendali.
Briket  arang  sebagai  bahan  bakar alternatif  dalam  pemanfaatan  kembali kotoran sapi dalam hal ini kotoran sapi yang digunakan  kotoran  sapi  yang  berasal  dari rumah
peternakan Tlekung,
Batu. Pemanfaatan  kotoran  sapi  menjadi  briket memiliki kelebihan yaitu proses pembuatan yang  sederhana,  biaya  pembuatan  briket yang  murah  dan  pengemasan  briket  yang mudah  dibawa.  Dilihat  dari  aspek  jumlah sisa  produksi,  pemanfaatan  kotoran  sapi menjadi briket arang adalah pilihan terbaik.
Dalam pembuatan briket yang mempengaruhi  kualitas  briket  yaitu  kadar perekat  dan  suhu  pengeringan.  Sudrajat (1983)  menyatakan  bahwa  jenis  perekat yang  digunakan  pada  pembuatan  briket berpengaruh  tehadap  kerapatan,  ketahanan tekan, nilai kalor bakar, kadar air, dan kadar abu.  Menurut  Suryani  (1986)  briket dihasilkan  setelah  pengempaan  masih mengandung air  yang cukup tinggi (sekitar 50%) sehingga perlu dilakukan pengeringan dengan  berbagai  macam  alat  pengeringan seperti  kiln,  oven,  atau  dengan  penjemuran alami (sinar matahari).
Dilatar  belakangi  oleh  masalah  diatas maka  dilakukan  penelitian  ini  dengan tujuan  untuk  mengetahui  kualitas  briket arang  dengan  pengujian  kadar  air,  kadar abu,  kerapatan,  nilai  kalor,  kuat  tekan,  dan laju  pembakaran  dnegan  variasi  kadar perekat tapioka dan suhu pengeringan serta
membandingkan  nilai  kalor  briket  dengan biogas.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2015  hingga  April  2015.  Pengambilan kotoran  sapi  berlokasi  di  Desa  Tlekung, Kecamatan  Junrejo,  Kota  Batu.  Pembuatan briket  dilakukan  di  Laboratorium  Teknik Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan Jurusan  Keteknikan  Pertanian,  Fakultas Teknologi  Pertanian,  Universitas  Brawijaya, Malang.
Pengujian dilakukan di Laboratorium Motor Bakar dan Laboratorium  Daya  dan  Mesin,  Universitas Brawijaya. Proses  pembuatan  briket  dimulai dengan  pengeringan  dan  pengarangan kotoran sapi. Kotoran sapi segar mengandung  kadar  air  sebesar  80%.  Proses karbonisasi dilakukan menggunakan kaleng bekas yang tertutup rapat. Sebelum menjadi abu,  bahan-bahan  yang  dibakar  disiram dengan air untuk mematikan apinya. Proses pengarangan  selesai  ditandai  dengan  tidak adanya asap yang keluar dari dalam kaleng. Arang  kotoran  sapi  ditumbuk  dan  diayak menggunakan  ayakan  60  mesh  untuk mendapatkan partikel yang seragam.
Pembuatan  perekat  tapioka  dilakukan dengan  cara  diencerkan  dengan  air sebanyak  50  ml.  Campuran  tersebut dipanaskan  sampai  matang  (selama  +  10 menit). Serbuk arang kotoran sapi ditimbang  sesuai  dengan  perlakuan  (90:10, 85:15,  80:20)  dengan  berat  total  30  g kemudian dicampur dengan perekat tapioka yang  telah  dipanaskan.  Adonan  dicetak pada  cetakan  silinder  diameter  5,5  cm menggunakan  alat  cetak  sederhana.  Briket yang telah dibuat kemudian dikeringkan.
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini dilakukan  dengan  3  kali  ulangan.  Variabel yang  digunakan  adalah  komposisi  kadar perekat    dan  arang  kotoran  sapi  (90:10, 85:15,  80:20)  dan  variasi  suhu  pengeringan (80 0 C, 100 0 C, dan 120 0 C). Dalam pembuatan briket  kotoran  sapi  selanjutnya  dilakukan pengujian  kadar  air,  kadar  abu,  kerapatan, nilai kalor, kuat tekan dan laju pembakaran. Pemilihan  briket  terbaik  dilakukan  dengan metode  CPI  yang  selanjutnya  nilai  kalor dibandingkan  dengan  nilai  kalor  biogas.
Suharto, et al .
Analisa  data  dilakukan  secara  deskriptif yaitu menjelaskan ringkasan data penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kadar Air
Nilai kadar air terendah briket kotoran sapi pada  kadar  perekat  15%  dengan  suhu pengeringan  120 0 C.  Kadar  air  tertinggi briket kotoran sapi pada kadar perekat 20% dengan  suhu  80 0 C.  Nilai  rerata  kadar  air briket  kotoran  sapi  pada  variasi  kadar perekat dan suhu pengeringan dapat dilihat pada Gambar 1.
Pada Gambar 1 terlihat bahwa semakin kecilnya  kadar  air  disebabkan  karena adanya  penambahan  perekat  tapioka  dan suhu pengeringan. Semakin banyak penambahan perekat tapioka semakin tinggi kadar  airnya.  Hal  ini  disebabkan  adanya pertambahan  kadar  air  pada  setiap perlakuan  kadar  perekat  tapioka.  Semakin tinggi suhu pengeringan semakin banyak air yang hilang sehingga kadar air dalam briket yang dihasilkan semakin rendah.
Gambar 1. Kadar Air Briket Kotoran Sapi

## Kadar abu
Kadar  abu  terendah  briket  kotoran  sapi pada  kadar  perekat  10%  dengan  suhu pengeringan  120 0 C.  Kadar  abu  tertinggi briket  kotoran  sapi  pada  perekat  20% dengan suhu pengeringan 80 0 C. Nilai rerata kadar  abu  pada  variasi  kadar  perekat  dan suhu  pengeringan  dapat  dilihat  pada Gambar 2.
Pada  Gambar  2  terlihat  bahwa  kadar abu  semakin  meningkat  dengan  semakin banyak  penambahan  perekat.  Penambahan perekat  tapioka  yang  menyebabkan  kadar air  semakin  tinggi  yang  berkaitan  dengan kadar  abu  yang  juga  semakin  tinggi. Menurut Wilasita dan  Purwaningsih (2011), bahwa tingginya kadar perekat
menyebabkan  kadar  abu  yang  dihasilkan semakin  tinggi  karena  adanya  penambahan kadar abu dari tepung kanji. Kadar abu akan semakin menurun dengan semakin tingginya  suhu  pengeringan  karena  kaitan kadar  abu  dengan  kadar  air  pada  briket sehingga  suhu  pengeringan  yang  semakin tinggi kadar abu yang dihasilkan rendah.
Gambar 2. Kadar Abu Briket Kotoran Sapi

## Kerapatan
Nilai  kerapatan  briket  kotoran  sapi  yang terendah  pada  kadar  perekat  15%  dengan suhu  pengeringan  120 0 C.  Nilai  kerapatan briket  kotoran  sapi  yang  tertinggi  pada kadar perekat 20% dengan suhu pengeringan  80 0 C.  Nilai  rerata  kerapatan dapat dilihat pada Gambar 3.
Kadar  perekat  tapioka  memiliki  daya perekatan pada briket kotoran sapi sehingga semakin  banyak  penambahan  kadar  briket semakin  bertambah  daya  perekatan  yang berpengaruh  pada  briket  kotoran  sapi  yang dihasilkan.  Hal  ini  dibuktikan  menurut Cory  (2001),  menyatakan  bahwa  perlakuan kadar  perekat  memberikan  pengaruh  nyata terhadap  kerapatan  briket  arang  karena adanya penambahan perekat akan menyebabkan  ikatan  dan  daya  rekat  briket arang  akan  semakin  bertambah.  Perekat tapioka  yang  tidak  tercampur  rata  dalam adonan  serta  penekanan  pada  pengempaan briket menghasilkan briket dengan kerapatan  yang  rendah  karena  kadar  air tidak  dapat  berkurang  secara  maksimal dalam proses pengeringan.
Suharto, et al .
Gambar 3. Nilai Kerapatan Briket Kotoran Sapi

## Nilai Kalor
Nilai  kalor  briket  kotoran  sapi  yang terendah  pada  kadar  perekat  tapioka  20% dengan suhu pengeringan 80 0 C.  Nilai kalor briket  kotoran  sapi  tertinggi  pada  kadar perekat tapioka 10% dengan suhu pengeringan  120 0 C.  Nilai  rerata  nilai  kalor briket  kotoran  sapi  pada  variasi  kadar perekat dan suhu pengeringan dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Nilai kalor Briket Kotoran Sapi
Pada  Gambar  4  dapat  dilihat  bahwa semakin banyak penambahan kadar perekat maka semakin rendah nilai kalor briket. Hal ini  ini  terjadi  kemungkinan  dikarenakan perekat  tidak  tercampur  homogan  dan briket  dalam  keadaan  lembab  saat dilakukan pengujian. Briket dengan perekat tapioka  akan  rentan  ditumbuhi  jamur  jika dalam  keadaan  tertutup.  Pada  penelitian Mulyadi  dkk  (2013),  juga  membuktikan bahwa  penambahan  perekat  menurunkan nilai  kalor  yang  kemungkinan  sifat  perekat yang mudah membentuk gel sehingga tidak tercampur  homogen  dalam  pencampuran adonan.  Semakin  tinggi  suhu  pengeringan kadar  air  pada  briket  kotoran  sapi  akan semakin  menurun  yang  akan  berpengaruh pada  nilai  kalor  briket.  Menurut  Sitompul (2004),  semakin  besar  perbedaan  antara
suhu  media  pemanas  dengan  bahan  yang dikeringkan,  maka  semakin  besar  pula kecepatan  pindah  panas  ke  dalam  bahan, sehingga  penguapan  air  dari  bahan  akan lebih  banyak  dan  lebih  cepat,  maka  kadar air  bahan  akan  turun  dan  diperoleh  nilai kalor yang lebih tinggi.

## Kuat Tekan
Kuat  Tekan  terendah  briket  kotoran  sapi pada  kadar  perekat  10%  dengan  suhu pengeringan  80 0 C.  Kuat  tekan  tertinggi briket  kotoran  sapi  pada  perekat  15% dengan  suhu  pengeringan  120 0 C.  Nilai rerata kuat tekan pada variasi kadar perekat dan  suhu  pengeringan  dapat  dilihat  pada Gambar 5.
Pada  Gambar  5  dapat  dilihat  bahwa semakin  banyak  penambahan  perekat tapioka  semakin  besar  nilai  kuat  tekan. Besarnya  kuat  tekan  berkaitan  dengan besarnya nilai kerapatan briket kotoran sapi. Menurut Angga dan Kartika (2005), semakin banyak  perekat  yang  ditambahkan  semakin baik pula kerapatan pada briket arang, jarak antara  partikel  berkurang  dan  ikatan partikel  bertambah  baik,  rongga  antar  sel akan lebih rapat maka nilai kuat tekan yang dihasilkan juga semakin besar.
Gambar 5. Kuat Tekan Briket Kotoran Sapi
Nilai  kuat  tekan  juga  berpengaruh pada  suhu  pengeringan.  Semakin  tinggi suhu pengeringan maka semakin tinggi kuat tekan briket yang dihasilkan.  Briket dengan suhu  pengeringan  yang  terlalu  tinggi  dan nilai  kuat  tekannya  akan  menurun  yang menyebabkan  kerapuhan  pada  briket. Berdasarkan penelitian Walasita dan Purwaningsih (2011), semakin kecil air yang terkandung  dalam  briket  menyebabkan briket  menjadi  keras  sehingga  kuat  tekan menjadi  besar  dan  briket  yang  dikeringkan terlalu  lama  nilai  kuat  tekannya  menjadi
Suharto, et al .
menurun  yang  disebabkan  kerapuhan  pada briket.

## Laju Pembakaran
Laju  pembakara  terendah  briket  kotoran sapi  pada  kadar  perekat  15%  dengan  suhu pengeringan  120 0 C.  Laju  pembakaran tertinggi  briket  kotoran  sapi  pada  perekat 10%  dengan  suhu  pengeringan  80 0 C.  Nilai rerata  laju  pembakaran  pada  variasi  kadar perekat dan suhu pengeringan dapat dilihat pada Gambar 6.
Pada  Gambar  6  dapat  dilihat  bahwa semakin  tinggi  kadar  perekat  yang ditambahkan,  maka  laju  pembakaran  akan semakin  rendah.  Hal  ini  berkaitan  dengan kerapatan  masing-masing  briket  yang dihasilkan yang berbanding terbalik dengan laju pembakaran briket. Menurut Riseanggara  (2008),  kerapatan  yang  lebih tinggi  memperlambat  laju  pembakaran dikarenakan  rongga  udara  pada  briket. Semakin  tinggi  suhu  pengeringan  maka semakin rendah laju pembakaran dikarenakan  tingginya  suhu  pengeringan mengurangi  kadar  air  lebih  banyak dibanding  suhu  dibawahnya  yang  akan menghasilkan briket dengan kadar air yang rendah dan memudahkan dalam membakar briket.
Gambar 6. Laju Pembakaran Briket Kotoran Sapi

## Pemilihan Perlakuan Briket Terbaik
Pemilihan perlakuan briket terbaik terhadap parameter  dilakukan  dengan  metode  CPI. Metode  CPI  ditentukan  bobot  untuk masing-masing  kriteria.  Penentuan  bobot pada  pembahasan  penelitian  menggunakan acuan  dari  Standar  Nasional  Indonesia (BSN,2000).  Spesifikasi  briket  arang  sesuai SNI dapat dilihat pada Tabel 1.
Besarnya bobot
ditentukan berdasarkan
kriteria yang
paling
berpengaruh  terhadap  kualitas  briket kotoran  sapi  diantaranya  kadar  air,  nilai kalor, dan laju pembakaran. Hasil pembobotan terhadap masing-masing kriteria  dimana  bobot  masing-masing kriteria tersebut adalah sebagai berikut : Kadar air : 0,3 Kadar abu : 0,1 Kerapatan : 0,1 Nilai Kalor : 0,3 Kuat Tekan : 0,05 Laju Pembakaran : 0,15 Hasil perhitungan
metode CPI
menunjukkan perolehan briket kotoran sapi terbaik  adalah  briket  dengan  kadar  perekat 15%  dengan  suhu  120 0 C.  Hal  ini dikarenakan  briket  kadar  perekat  15% dengan  suhu  pengeringan  120 0 C  memiliki kadar air dan kadar abu yang relatif rendah, nilai kalor dan kuat tekan yang relatif tinggi, serta  laju  pembakaran  yang  rendah. Alternatif  terakhir  adalah  briket  kotoran sapi  dengan  kadar  perekat  10%  dengan suhu  80 0 C.  Hal  ini  dikarenakan  briket dengan  kadar  perekat  10%  dengan  suhu pengeringan  80 0 C  memiliki  kadar  air  dan kadar abu yang relatif tinggi. Kerapatan dan nilai  kalor  yang  relatif  rendah.  Nilai  kuat tekan  yang  paling  rendah  dan  nilai  laju pembakaran yang paling besar.
Tabel 1. Spesifikasi Briket Arang Sifat Briket Arang Standar Kadar air (%) Maks 8 Kadar abu(%) Maks 8 Nilai kalor (kal/gr) Min 5000 Kerapatan (g/cm3) 0,44
Sumber: BSN,2000
Perbandingan  Nilai  Kalor  Briket  dan Biogas dari Kotoran Sapi
Pengujian  nilai  kalor  briket  dan  biogas dari kotoran  sapi  menggunakan  kotoran  sapi sebanyak  5  kg.  Kotoran  sapi  sebanyak  5  kg menghasilkan  briket  arang  sebanyak  18 buah briket dengan berat total 1 kg. Kotoran sapi  sebanyak  5  kg  menghasilkan  volume biogas 0,1175 m3. Briket dan biogas dengan jumlah  kotoran  sapi  awal  yang  sama  akan diaplikasikan  untuk  mendidihkan  air sebanyak  1  liter  dengan  asumsi  efisiensi yang  sama.  Perolehan  nilai  kalor  briket kotoran  sapi  dan  biogas  kotoran  sapi  pada Tabel 2 dibawah ini.
Suharto, et al . Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Tabel  2.  Nilai  kalor  briket  dan  biogas kotoran sapi Bahan bakar alternatif Nilai kalor (J) Briket 235200 Biogas 289800
Biogas dari kotoran sapi memiliki nilai kalor  yang  lebih  besar  bila  dibandingkan dengan  nilai  kalor  briket  dari  kotoran  sapi yaitu  sebesar  289800  J.  Gas  metan  kotoran sapi  dihasilkan  dari  proses  anaerobik  yang terjadi  di  lambung  sapi  yang  terdapat bakteri  metanogen.  Pada  biogas  untuk menghasilkan  energi  panas,  kotoran  sapi kembali  dilakukan  proses  anerobik  untuk menghasilkan  gas  metan  yang  merupakan unsur penting karena mudah terbakar.
Pemanfaatan  kotoran  sapi  menjadi briket,  kotoran  sapi  yang  mengandung  gas metan  tidak  terjadi  lagi  proses  anaerobik sehingga pada saat pembakaran menghasilkan  CO2.  Menurut  Rafsanjani (2012), dengan dijadikan bahan bakar padat seperti  briket,  maka  gas  metan  yang merupakan  memiliki  dampak  negatif terhadap  global  warming,  maka  pada  saat terjadi  pembakaran  gas  metan  (CH4) tersebut akan berubah menjadi gas CO2 dan energi  panas  yang  dapat  dimanfaatkan sebagai  pemanas  untuk  memasak  ataupun kebutuhan skala industri.

## DAFTAR PUSTAKA
Angga Yudanto dan Kartika Kusumaningrum,  2009, Pembuatan Briket  BioArang  Dari  Arang  Serbuk Gergaji  Kayu  Jati ,  Jurnal  Penelitian Jurusan  Teknik  Kimia,  Universitas Diponegoro, Semarang. Cory,  Y.D.  2001. Pengaruh  Kadar  Perekat  dan Tekanan Kempa Terhadap Sifat Fisis dan Kimia  Briket  Arang  dari  Daun  Seresah Acacia  Mangium  Willd. Fakultas Kehutanan  Institut  Pertanian  Bogor. Bogor. Mulyadi,  A.F.,  Dewi,I.A.,  dan  Deoranto,P. 2013. Pemanfaatan  Kulit  Buah  Nipah untuk  Pembuatan  Briket  Bioarang sebagai Sumber Energi Alternatif. Jurnal Teknologi  Pertanian  Vol.  14  No.  1 [April 2013] 65-72. Riseanggara,  R.  R.  2008. Optimasi  Kadar Perekat  pada  Briket  Limbah  Biomassa.
Bogor: Perpustakaan Institut Pertanian Bogor. Sitompul,Y.M.2012.
Pengaruh Lama Dan Suhu Pengeringan  Briket  Biomassa    Ampas Tebu Terhadap Kualitas Nilai Bakar Yang Dihasilkan. Skripsi.Medan: USU. Sudrajat, R. 1983. Pengaruh Bahan Baku, Jenis Perekat  dan  Ketahanan  Kempa  terhadap Kualitas  Briket  Arang. Laporan  No. 165. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Bogor. Suryani,  A.  1986. Pengaruh  Tekanan
Pengempaan  dan  Jenis  Perekat  dalam Pembuatan arang Briket dari Tempurung Kelapa Sawit (Elaeis quinensis Jacq ). TIN FATETA IPB: Bogor.
Wijayanti,  W  dan  Sasongko,  M.N.  2012. Reduksi  Volume  dan  Pengarangan Kotoran  Sapi  dengan  Metode  Pirolisis. Jurnal  Rekayasa  Mesin  Vol  3.  No.  3
Tahun 2012:404-410. UB. Malang
Wilasita,
R., Purwaningsih, 2011.
Pemanfaatan  Limbah  Tongkol  Jagung Dan  Tempurung  Kelapa  Menjadi  Briket Sebagai  Sumber  Energi  Alternatif Dengan  Proses  Karbonisasi  Dan  Non Karbonisasi .  Jurnal  Penelitian  Sains, ITS, Surabaya.